1340 
afnemende snelheid tot 0 af, als bewijs, dat het metaal zich met 
behulp van den electrolyt in innerlijk evenwicht stelde. Daar 
genoemde spanningen door de schommeling van den spiegel van 
den galvanometer niet snel genoeg na verbreking van den stroom 
konden worden waargenomen, geven bovenstaande getallen de span- 
ningen enkele seconden na de verbreking van den stroom aan. 
Onmiddellijk na de verbreking zullen zij -j- 1,88 V resp. — 1,77 V' 
geweest zijn. Nikkel wordt dus, als anode gebruikt, oppervlakkig 
een metaal edeler dan platina zooals wij dit kennen. 
Cadmium. 
4. Een metaal, dat wat snelheid van innerlijke evenwiclitsinstelling 
betreft tnsschen zilver, koper en lood eenerzijds en nikkel anderzijds 
gelegen is, is cadmium. 
Bij dit metaal vonden wij het volgende : 
TABEL 5. 
Cadmium-electrode in 1/2 N. Cd (NC^-oplossing. 
i 
0" 
V-anode 
V-kathode 
21 
+ .0.093 
— 0.127 
12 
+ 0.186 
— 0.186 
144 
+ 0.290 
— 0.220 
286 
+ 0.380 
— 0.220 
428 
+ 0.507 
— 0.220 
Behalve, dat de polarisatie hier kleiner is, dan bij nikkel, valt 
nog dit op te merken, dat, terwijl bij nikkel de anodische en katlio- 
dische polarisatiespanning weinig verschillen, dit verschil bij cadmium, 
bij groote stroomdichtheden althans, vrij aanzienlijk wordt. Deze 
eigenaardigheid is door middel van de in de vorige mededeeling 
gegeven A,r- figuur op eenvoudige wijze te verklaren. Zie Fig. 3 1 ) 
Gesteld, dat bij unair electromotorisch evenwicht bij de gegeven 
temperatuur met elkaar koëxisteeren de electrolyt L en de metaal- 
phase S, dan zal de metaalphase bij anodische polarisatie zich bewegen 
o , , . dA 
van o naar 0 en over dit traject is — groot. 
clx 
] ) Hier is de potentiaalsprong van liet metaal t. o. v. den electrolyt aangegeven. 
